856 



ACADÉMIE DES SCIENCES. 



iiiipalpiible cloime naissance à trois gonlleineiils successifs, l'un vers 700», l'autre vers 

 950°, et le troisième plus important à partir de i >..5o"> jusi(u'au moment où l'on 

 approche de la teinpératuie de fusion. 



Ce dernier gonllenienl est produit à la fois par la dilatation de la silice et du Uaolin. 

 Après avoir été porté à cette température, le mélange s'est lellemenl gonllé (ju"i! ;i 

 perdu toute cohésion et est devenu fi ial>Ie. 



De ces expériences on peut concluie : 



1° Les bauxites, kaolins et argiles qui ne contiennent pas de silice libre 

 commencent à prendre du retrait au-dessous de 1000". 



2° Toute argile, toute bauxite qui se gonfle au-dessous de 1000" contient 

 de la silice libre. 



3" Les argiles et les kaolins cbauffés rapidement se boursoullent avant 

 d'atteindre leur température de fusion. Les bauxites ne présentent pas ce 

 boursoudement. Le gonflement est dû à la volatilisation de silice ou de 

 silicates, ou d'autres acides ou sels minéraux qui se dégagent au moment oit 

 la matière se ramollil et se vitrifie; ces élémenls forment en se volatilisant 

 des vésicules emprisonnés dans la masse qui se gonfle sous leur pression. 



Nous avons étudié particulièrement le gonflement des argiles, et d'aulrcs 

 silicates, et nous avons réalisé au moyen d'un certain nombre d'entre eux la 

 reproduction de pierres ponces artificielles, dures, imperméables, dont la 

 densité apparente est inférieure à l'unité. Nous donnons à titre d'exemple 



